Liesison und Rusens: Über die optischen Eigenschaften einiger Kristalle. III 213 
flexionsvermögen in manchen Spektralgebieten zu niedrig ausgefallen 
sein könne und vermuteten, daß die mangelhafte Übereinstimmung 
der von W.-Scumiprt gemessenen Dielektrizitätskonstanten (Dx) mit 
den von uns bestimmten Werten von D,., zum Teil wenigstens hierauf 
zurückzuführen sei. Wir stellten in Aussicht, die Messungen am Zirkon 
nochmals aufzunehmen, sobald uns besseres Material zur Verfügung 
stände. Wir haben jetzt unsere Messungen an einem von Einschlüssen 
freien Kristall wiederholt. Leider war der neue Kristall erheblich 
kleiner als der früher verwendete, so daß die zur Reflexionsmessung 
dienende, parallel zur Achse geschnittene Platte aus 10 Stücken mosaik- 
artig zusammengesetzt werden mußte. Die hierbei unvermeidlichen 
Fugen sowie eine größere Zahl von gröberen und feineren unregel- 
mäßig verlaufenden Sprüngen machten die Einführung einer unge- 
wöhnlich hohen Korrektion von 7 Prozent des Reflexionsvermögens 
erforderlich. Da bei der Schätzung dieser Korrektion leicht Fehler 
von einem Fünftel ihres Betrages vorkommen könuen, so sind auch 
die an der neuen Platte gemessenen Reflexionsvermögen auf ı bis 
2 Prozent unsicher; doch beeinflußt dieser Fehler nicht den Gang des 
Reflexionsvermögens mit der Wellenlänge. Ein Vergleich der neuen 
Reflexionsvermögen mit den früher erhaltenen, welche in der vor- 
stehenden Tabelle mit aufgeführt sind, lehrt, daß die ersteren von 
39 # ab erheblich höher sind als die letzteren. Der Verlauf ist für 
beide Zahlenreihen allerdings nur wenig verschieden. so daß die 
graphische Darstellung der :neu gemessenen Reflexionsvermögen ent- 
behrlich ist und auf die frühere Figur 5, II S. 887 verwiesen werden 
kann. Aus den Reflexionsvermögen für die langwellige Quecksilber- 
dampfstrahlung berechnen sich jetzt die Werte der optisch gemessenen 
Dielektrizitätskonstanten zu 10.7 für den ordentlichen und zu 10.4 
für den außerordentlichen Strahl gegenüber den früher erhaltenen 
Werten 8.4 bzw. 8.7. Die Übereinstimmung mit den elektrisch ge- 
messenen Dielektrizitätskonstanten von W. Scumr (12.8 senkrecht 
und 12.6 parallel zur optischen Achse) ist mithin für unsere neuen 
Werte erheblich besser, und zwar in zweifacher Hinsicht. Erstens ist 
der Sinn der Doppelbrechung nunmehr in beiden Fällen der gleiche, 
während unsere Messungen an dem früher untersuchten Kristall für 
die langwellige Quecksilberdampfstrahlung eine schwache Doppel- 
brechung im entgegengesetzten Sinne ergeben hatten. Zweitens liegen 
die neu erhaltenen Zahlenwerte den Scamipzschen näher als die alten, 
wenn sie auch noch wesentlich hinter den Dielektrizitätskonstanten 
für Herrzsche Wellen zurückbleiben. Ob diese Differenzen auf Fehler 
der Messung, auf Verschiedenheiten des Materials oder auf anomale 
Dispersion jenseits 300 u zurückzuführen sind, läßt sich zunächst 
